ü88 . Das gelbe u. das rotho Bleioxyd. 



der Kälte unter Bildung von Antimontrichlorid ein. Die Reaction 

 verläuft nach der Gleichung: 



3Sb-' + 6S0CP = 4SbCl-'' + Sb'-'S^ + SSO». 



Buttersäure, Benzoesäure und Zimmtsänre geben mit SOCP 

 beziehungsweise Butyryl-, Benzoyl- und Cinnamylchlorid. 



Leitet man Thioxylchloriddampf durch eine zur Rothgluth er- 

 hitzte Verbrennungsröhre, so spaltet es sich in Clilor, Schwefel- 

 dioxyd und Clüorschwefel nach der Gleichung: 



4S0CP = S^CP + 2S02 + 6C1. 

 (Ber. d. d. ehem. Ges. 16, 1625.J C. J. 



lieber das gelbe und das rothe Bleioxyd. — Die Dar- 

 stellung der beiden Modificationen im reinen Zustande gelingt nach 

 A. Geuther sowohl auf trockenem als auch auf nassem Wege. 



Da das gelbe PbO die in höherer Temperatur allein beständige 

 Modification ist, so wird jedes rothe Bleioxyd, bis nahe zum Schmelz- 

 punkte erhitzt, in gelbes verwandelt. Ebenso liefern diejenigen 

 Bleisalze, welche bei dieser Temperatur ihre Säm-e völlig verlieren, 

 unter diesen Umständen gelbes Oxyd. Alles derart dargestellte ist 

 unkrystallinisch , niu" wenn es geschmolzen war, erstarrt es beim 

 raschen Abkühlen blätterig krystallinisch. 



Auf nassem Wege wird das gelbe Oxyd stets im krystallini- 

 schen Zustande abgeschieden; es entstellt, wenn man eine siedende 

 Bleisalzlösung zu massig überschüssiger, gleichfalls siedender, stark 

 verdünnter Natron- oder Kalilauge giesst und das Sieden noch einige 

 Zeit fortsetzt. 



Darstellung des rothen Bleioxyds. 



a) auf trocknenem Wege. 



Man erwärmt am besten Bleihydroxyd, bis es unter Wasser- 

 verlust zu Oxyd geworden ist. Bei 110" beginnt die Oxydbildung 

 unter Rothfärbung, nach längerem Erhitzen im bedeckten Tiegel auf 

 150'' ist sie vollendet. Die Farbe des feinpulverigen Productes ist 

 gelbroth. 



b) auf nassem Wege. 



Man giebt zu einer bei 110° siedenden Natronlauge (1 Thl. 

 käufl. NaHO und 2 Thl. H^O) überschüssiges Pb(H0)2 und erhält 

 im Sieden, bis das erst entstandene gelbe Oxyd vollkommen ver- 

 schwunden und nur noch rothes Oxyd vorhanden ist. Das auf diese 

 Weise erhaltene rothe Oxyd ist ein krystallinisches Pulver und völ- 

 lig frei von Superoxyd. — 



Ganz reines gelbes, auf nassem Wege dargestelltes Oxyd 

 hatte bei 15" 9,29 spec. Gewicht. Durch Druck oder anhaltendes 

 Reiben verändert es seine F^arbe wesentlich, es wird dadurch 

 gelbroth. 



